90 VOGT, STUDIKR ÖVER SLAGGEK. 



Eveutuel ktdk-ncfelin maa efter dette karakteiiseres ved 



4 CaO. 4 AUO-j. 1» SiO. 



o: 45.06 "/o SiOj, o5.04 % AljO.^ og 10. 90 ?» CaO. 



Ved sammenligiiing- med vore analyser sees, at disse af- 



viger i ganske prineipiel grad ira den lier anförte sammen- 



ssetning. 1) Nefelinerne har efter Kauff siirstofforhold 1 : I.125 



(efter 1iAMMEL81jei{G.s 1 : I.h;: og efter den tidligere formel 



1:1.00), medens vore liexagonal-slagger har siirstofforhold resp. 



1:1.426, 1.441, 1.53. 1..53, 1.58, 1.64, 1.68 Og 1.73, hvoitil 



kommer Haii8MANn',s »Kieselschmelzv med resp. 1:1.92, 1.96, 

 1.9 7, 2.19 (og 2.6 7?). '!) Eventuel kalk-nefelin skulde holde 

 o5.04 % AloO,, medens vore slaooer oiennemoaaende kun förer 

 temmelig liden ALOg-gehalt, nemlig resp. 14.78, 12. 25^ 13. o — 

 8.41, 7.9 3, — 5.3 7, 4.4 7 Og 0.8 3, samt »Kieselsehmelz» med 

 resp. 15.43, 15.28, 11. 52, 9. 40 og 5.5 1 \ AloOg. — Som senere 

 skal omtalcs, inda,aar i vört mineral anta<>elio- ikke en^auo- 

 spor af AloOg'). 



Som en videre forskjel kan anföres, at vört mineral er 

 optisk positivt, nefelin derimod optisk negativ.-) 



Paa det niiv^erende stadium läder det sio- ikke oiöre med 

 absolut sikkerhed at opstille ehemisk formel for vört kalksilikat, 

 idet nemlio- de analvser, som foreli o- aer, dels kun viser det raade- 

 rum, hvori mineralet krvstalliserer ud (cfr. oversigtstabellen), 

 og dels reprsesenterer krvstallerne med forurening af den ordi- 

 nsere slao-masse. — For nöiere at klaro-öre forholdet vil vi ta2nke 

 os, at f. ex. augitens ehemiske sammensaetning ikke var kjendt 

 fra mineralogien ; skulde dens formel da udledes af vore slag- 



') Hausmann holdt sin "Kieselsclimelz» for at vasre en kalk-beryl (alt- 

 saa beryl, livor CaO erstatter BeO); men dette synes mig af flere 

 grunde ikke at knnne vtere tilfaelde. 1) Den naturlige beryl holder 

 aldrig meget CaO, saa det er höjst usikkert, om overhovedet kalk- 

 beryl kan existere. 2) Dette mineral maatte i tilfaslde bestaa af: 

 57.0i ?» SiOo, 16.3L' ",'0 Al.Oj og 26.64 % CaO, hvilken sammenstetning i 

 vsBsentlig grad af viger fra vore slag-analyser; navnlig er AljOj-gehal- 

 ten altfor böj. 3) Beryl er optisk negativ, vört kalksilikat derimod 

 optisk positivt. 



^) I petrografiske beskrivelser bar man jsevnlig, i alle fald tidligere, 

 opfört omtrent uden nöjere undersögelse alle kort- söjleformige, hexa- 

 gonale mineraler som nefelin; endog melilith i mange basalter har 

 i alle tider maatte passere som nefelin. Der kunde vajre grund til 

 at undersöge, om ikke noget af det. som tidligere er bleven holdt for 

 nefelin, i virkeligheden skulde vasre vört hexagonale kalksilikat. 

 Det bekvemmeste kjendemasrke mellem de to mineraler er, at nefelin 

 <^r optisk negativ, det andet derimod optisk positivt. 



